- 242 — 



(Já por sí solo, síq el agregado de arena, el producto mas 

 duro y resistente, disminuyéndose su grado de cohesión pro- 

 gresivamente, con el aumento cuantitativo de la arena en la 

 mezcla. Los valores medios, obtenidos por varios autores, en 

 una larga serie de ensayos, practicados/con los mejores ce- 

 mentusdePortland, después de su endurecimiento en el agua, 

 conservan una cierta relación en proporciones cuantitativas, 

 siendo aproximadamente los siguientes : 



RESISTENCIA Á LA ROTURA POR CENTÍMETRO CUADRADO 



Kilogramos o/o 



Cemento Portland puro, sin arena 25.0 100 



— 1 p., con arena 1 p 19.0 75 



— I — 2 12.5 50 



— 1 — 3 8.0 33 



— 1 — 4 6.0 35 



— 1 — 5 4.5 17 



— 1 — 6 3.5 14 



— 1 — 7 3.0 13 



— 1 — 8 2.5 10 



— 1—9 2.0 8 



No obstante, el agregado de las arenas ú los cementos de 

 l*ortland es exigido en muchas ocasiones, y no solamente por 

 razones de economía. Es necesario, principalmente, en todos 

 los casos, en que las construcciones respectivas deben ser 

 elaboradas con prontitud y expuestas inmediatamente á la ex- 

 plotación. La petrificación del cemento no es cuestión de algu- 

 nos dias, sino cpic se verifica muy gradualmente y los granos 

 de arena, en las delgadas capas de la la masa cimentosa, aún 

 uo solidificada completamente, obran entonces en un sentido 

 análogo como ya hemos mencionado arriba. Aumentan la 

 resistencia inicial del mortero en los primeros dias de su apli- 

 • cacion, hasta que finalmente la masa del cemento mismo al- 

 canza un grado de cohesión, superior generalmente todavía 

 a los mismos ladrillos empleados. 



